— 236 — 



temperature di parecchi metalli allo stato liquido. Coi dati che ci siamo pro- 

 curati e con nuove determinazioni sulle leghe allo stato liquido, ci proponiamo 

 ora di fare un raffronto fra le proprietà dei metalli e delle loro mescolanze, 

 per vedere se esso potrà guidare alla conoscenza di qualche fatto generale 

 in appoggio alle ipotesi che finora si sono emesse sulla natura delle leghe. 



« In questa Nota comunichiamo i risultati di una lunga serie di espe- 

 rienze su cinque leghe di piombo e stagno, alle quali spetta in peso la seguente 

 composizione centesimale ed atomica. 





Pb p% 



Sn p°/o 



Pb Sn 



63,7 



36,3 



Pb Sn 2 



46,7 



53,3 



Pb Sn 3 



36,9 



63,1 



Pb Sn 4 



30,5 



69,5 



Pb Su» 



12,76 



87,24 



« Di ogni lega abbiamo fatto almeno due preparazioni, i componenti 

 venendo pesati con bilancia molto sensibile. La mescolanza dei metalli si è 

 sempre eseguita in crogiuoli di carbone di storta, sotto un leggero strato di 

 paraffina, liquefacendo prima il metallo meno fusibile, ed in esso introducendo 

 il piombo allo stato solido e rimescolando a lungo la miscela dei metalli fusi. 



Densità delle leghe allo stato solido. 



« Per procurarci un dato che serva a stabilire l' identità delle leghe pre- 

 parate da noi con quelle studiate da altri sperimentatori, abbiamo misurato 

 la densità di esse allo stato solido ; e per averle di struttura omogenea abbiamo 

 cercato di farle solidificare non troppo rapidamente e tutte in identiche con- 

 dizioni. Un metodo trovato per ciò molto opportuno si è que lo di versare 

 le leghe fuse in piccole scatole di carta Berzelius e in esse lasciarle raffred- 

 dare lentamente ; le dimensioni di tali scatole devono permettere di ottenere 

 delle piastrine di piccolo spessore, in maniera da essere sicuri che nell'atto 

 della solidificazione non si formano delle cavità nel loro interno. 



« Diamo nella seguente tabella la densità D delle cinque leghe sumrnen- 

 tovate, misurate alla temperatura t , e vicino a tali valori poniamo quelli delle 

 densità alla stessa temperatura, calcolati nella ipotesi che i due metalli che 

 costituiscono le leghe conservino inalterati in esse i volumi loro propri. Per 

 ricavare tali valori abbiamo prima calcolato le densità delle leghe in base 

 a quelle dei metalli a 0" e le abbiamo quindi .ridotte alla temperatura t, basan- 

 doci sul fatto noto (') che il coefficente di dilatazione lineare o cubica di 



(') A. Matthicsscn, Poggendorffs Annalen, Bd CXXX. 



